— 207 — 



reagiscoui) meglio in quanto cliè mercerizzati eliminano moltissima aria, 

 mentre quelli egiziani ne conservano ancora una certa quantità. Noi 

 dobbiamo però notare che il lavaggio a cui vengono sottoposti i peli 

 mercerizzati ed il successivo essiccamento provocano nuovamente la 

 comparsa, parziale, dell'aria nel cavo cellulare. 



La mercerizzazione seguita da trazione delle fibre fino a portare 

 le stesse alla lunghezza che avevano prima di subire il bagno alcalino 

 modifica i peli nel senso che impiccolisce notevolmente il loro diameti-o 

 trasversale, divenuto pel processo della semplice mercerizzazione un po' 

 più grande dell'ordinario. Oltre a ciò impartisce alle fibre una forma 

 pressoché cilindrica facendo scomparire quasi del tutto le torsioni, di guisa 

 che le stesse, sezionate trasversalmente, presentansi di forma circolare. 

 La stessa configurazione mostra pure la cavità. Occorre però notare 

 che se si sottopongono le matasse od i tessuti di cotone allo stiramento 

 non tutte le fibre vengono sottoposte all'azione meccanica e ciò spiega 

 come nei preparati di matasse o di filati im paraffinati e sezionati per- 

 pendicolarmente al maggior diametro delle fibre, molte di queste si pre- 

 sentino ancoi'a foggiate a C e con una cavità di forma quasi lineare e 

 contorta nel suo decorso come si verifica nei cotoni greggi, oppure an- 

 ziché aver assunto una forma perfettamente rotonda, si mostrino più 

 meno ovalari o schiacciate (Pig. 4, Tav. X). 



Il processo della mercerizzazione seguito da stiramento della fibra 

 fino al di là ilei grado normale costituisce soltanto un miglioramento del 

 processo testé descritto, avendo esso unicamente per risultato di au- 

 mentare il numero delle fibre a sezione trasversale quasi perfettamente 

 circolare, di diminuire in compenso il numero delle fibre a C e di quelle 

 ovalari ed infine di procurare un assottigliamento ancor maggiore delle 

 fibre (Fig. 2, Tav. X e fig. 3, Tav. XI). 



Colla trazione al normale e con quella portata al di là del normale 

 si ottiene pertanto il vantaggio precipuo di far scomparire, in parte, il 

 numero delle fibre a C. Coi due processi non si ottiene però un note- 

 vole cambiamento nella struttura del pelo poiché appaiono ancor di- 

 stinti talora le stirature obli(iue della parete come pure alcune fessure 

 (Cotoni egiziani). 



I due processi testé indicati presentano una straordinaria impor- 

 tanza dal punto di vista industriale, potendosi per mezzo loro dare alla 

 fibra del cotone una lucentezza tutta particolare, direi quasi sericea, 

 che rende appunto molto stimati siffatti cotoni. Alcuni ritengono ciie lo 

 stiramento al di là del normale non apporti un maggior grado di lu- 

 centezza (Herbig), ma i cotoni di talune Ditte stati sottoposti a questo 

 sistema sono indubbiamente più lucidi di quelli ottenuti colla trazione 

 al grado normale. 



